( 48i ) 

 par un acide, en le traitant une seconde fois, de la manière qui vient d'être 

 exposée, on a encore obtenu une petite quantité d'oxyde de nickel qu'on a 

 réunie à la précédente. Après dessiccation, l'oxyde de nickel réduit par 

 l'hydrogène a donné la proportion de nickel métallique contenue dans l'al- 

 liage analysé, sauf cependant une faible quantité de cobalt dont on a 

 reconnu la présence et qu'on a déterminée ultérieurement. 



» On a dosé ce dernier métal par la méthode de M. Fischer, en redissol- 

 vant le nickel dans l'acide nitrique, et ajoutant du nitrite de potasse à la 

 dissolution neutre et concentrée. Le cobalt s'est précipité, à l'état de nitrite 

 cobaltico-potassique, de couleur jaune orangé. 



» Le dosage du fer a été effectué au moyen du permanganate dépotasse 

 versé dans la dissolution suifurique et chlorhydrique de l'alliage. 



» En résumé, l'analyse a donné les résultats suivants : 



Fer o ,636g 



Nickel o ,3397 



Cobalt 0,01 48 



Soufre 0,0016 



Phosphore o , ooo5 



Carbone 0,0020 



Silicium o , 000 1 



0,9956 



M Cette analyse a été faite dans le laboratoire de M. Boussinganlt, avec 

 le concours empressé de MM. les préparateurs. 



» D'après ce qui précède, on peut observer que les faibles quantités de 

 carbone et de siliciiun trouvées dans le fer de Sanla-Catarina a|)prochent 

 beaucoup de celles que l'on constate dans les meilleures qualités de fer 

 obtenues dans l'industrie, et la proportion de nickel que renferme cet 

 alliage naturel dépasse notablement celle que l'on rencontre dans les fers 

 météoriques connus jusqu'à ce jour. C'est sans doute à cette forte propor- 

 tion de nickel qu'on doit attribuer sa résistance à l'oxydation au contact 

 de l'air humide, et à l'action d<'s acides suifurique et chlorhydrique 

 dilués. » 



M. Boessi.N'GAi'LT présente les remarques suivantes, à l'occasion de la pré- 

 cédente Communication de M. Damour : 



« Je demande à l'Académie de me permettre d'attirer un instant son 

 attention sur ce fait signalé par M. Damour, que le fer dont il vient de faire 



G3.. 



